Tvrdoća po Rockwellu

**Tvrdoća po Rockwellu** je postupak za određivanje tvrdoće materijala, gdje se utiskuje poseban utiskivač u površinu ispitivanog materijala, pri čemu se ne mjeri površina otiska (kao kod ispitivanja tvrdoće po Brinellu i tvrdoće po Vickersu), već njegova dubina. Utiskivač je dijamantni stožac s vršnim kutom od 120º (s polumjerom zaobljenja na vrhu od 0,2 mm) ili zakaljena čelična kuglica promjera 1,5875 mm (1/16 inča) ili 3,175 mm (1/8 inča). 

Utiskivač se prisloni na površinu ispitivanog materijala početnom silom *F<sub>o</sub>* (obično 10 kg ≈ 100 N), pri čemu se dobiva otisak dubine *h<sub>o</sub>*. To je ishodišni položaj za koji valja mjerilo za dubinu namjestiti na nulu kao ishodišnu vrijednost. Zatim se povećava opterećenje utiskivača (tijekom 1 do 8 sekundi) dodatnom silom *F<sub>1</sub>*, na ukupnu silu *F*. Trajanje opterećenja ukupnom silom iznosi 4 s ± 2 s. Potom se ukloni dodatna sila *F<sub>1</sub>*, te se pri opterećenju početnom silom *F<sub>o</sub>*, očita na mjerilu (obično je to mjerna ura ili komparator točnosti 2 μm) dubina otiska *h* (mm).

U uređajima za ispitivanje tvrdoće po Rockwellu utiskivač se opterećuje utezima preko sustava poluga. Oni obično imaju hidrauličku kočnicu, kojom se regulira brzina opterećivanja, zaslon ili ekran na kojem na kojem se očitava geometrijska vrijednost udubljenja ili mjerna ura za mjerenje dubine prodiranja. Obično su stabilni, ali ih ima i prenosivih, predviđenih za upotrebu na gradilištu. Svi takvi uređaji smatraju se statičkim zbog polaganog porasta opterećenja, pa su i postupci ispitivanja statički. 

## Različiti postupci po Rockwellu
Najčešće se primjenjuje postupak ispitivanja tvrdoće po **Rockwellu HRC** ili određivanje tvrdoće po Rockwellu stošcem. U iznimnim se slučajevima još ispituju postupci **HRA** ili **HRD** (za tvrde karbidne kovine), te HR15N, HR30N i HR45N (za tanke uzorke ili male ispitne plohe). 

Od postupaka sa zakaljenom čeličnom kuglicom promjera 1,5875 mm, najviše se primjenjuje postupak **HRB** (za nekaljeni čelik, mjed i broncu), a za posebne svrhe još i postupci HRF (za hladno valjani tanki lim i bakar), HRG (za slitine bakra s fosforom), te HR15T, HR30T i HR45T (za vrlo tanke uzorke ili male ispitne plohe). Postupci s kuglicom promjera 3,175 mm su HRE, HRH i HRK.

## Uobičajene vrijednosti
* Vrlo tvrdi čelici (kao na primjer visokokvalitetne oštrice noža): HRC 55–66 (kvalitetni brzorezni čelici i alatni čelici, kao M2, W2, O1, i D2, kao i novi sinterovani (praškasti) nehrđajući čelici kao: S30V, 154CM, CPM-M4, ZDP-189 , itd. ), 
* Vratila, dlijeta, itd.: HRC 40–45 (ugljični čelik Č 1045),
* Mjed: HRB 55 (UNS C24000, H01 žaren) do HRB 93 (mjed za metke, UNS C26000 (260 mjed), H10 žaren) 

## Prednosti i nedostaci
Prednosti ispitivanja tvrdoće po Rockwellu su:
* mjerenje je brzo, tvrdoća se očitava na skali tvrdomjera,
* nije potrebna brižljiva priprema mjerne površine.
Nedostaci ispitivanja tvrdoće po Rockwellu su:
* slaba selektivnost metode. Čitavo mjerno područje je od 0 do 100 HRC (teoretski) praktički od 20 do 70 HRC. Stoga se ova metoda koristi gotovo samo u pogonima, gotovo isključivo na toplinski obrađenim čelicima. Nepreciznost: ± 2 HRC. 

### Usporedba raznih postupaka ispitivanja tvrdoće
Postoje razni postupci za ispitivanja tvrdoće, a ponekad i nije moguće sasvim točno usporediti rane postupke, tako da slijedeća tablica daje približne vrijednosti, da bi se vrijednosti mogle usporediti:

## Izvori